112 Ungeio'öhnliche Entstehungsart von Eisenoxydoxydul. 



Durchschnitt einen Gewinn von 1 ',4 Thh'. pro Centner 

 Weissblechabfälle ergeben, {ßl. für Hdl. und Gew. 2866.) 



B. 



Methode zum Verkupfern des Gusseisens. 



Dem von Weil beschriebenen Verfahren zum Ver- 

 kupfern gusseiserner Gegenstände stellt Payen das Zeug- 

 niss unbedingter Brauchbarkeit aus. Zur Prüfung dessel- 

 ben wurden in einem aus Steinzeug bestehenden Gefässe 

 750 Grm. Seignettesalz in 4 Liter Wasser gelöst und 

 400 Grm. käufliches Aetznatron zusetzt. Hiermit ver- 

 mischte man eine Lösung von 175 Grm. Kupfervitriol 

 in 1 Liter Wasser und erhielt so ein alkalisches Kupfer- 

 bad, welches 20^ am Beaume'schen Aräometer zeigte. 

 Die zu verkupfernden Gegenstände wurden folgender- 

 massen präparirt. P^iltrirtes Seinewasser wurde mit eben 

 so viel Schwefelsäure versetzt, dass die Flüssigkeit 2" ß. 

 zeigte. Die Gegenstände wurden dann 10 Minuten bis 

 1/2 Stunde dai'in liegen gelassen, hierauf in eine schwache 

 Aetznatronlauge (von 1^ B.) gelegt, am anderen Tage 

 aus letzterer entfernt, mit einer Kratzbürste aus Eisen- 

 draht gebürstet, mit dünnem Zinkdrahte umwickelt und 

 mittelst desselben im alkalischen Kupferbade aufgehängt. 

 Nach 1, 2 und besser nach 3tägiger Eintauchung waren 

 die Gegenstände schön verkupfert. Mit Wasser abgespült 

 lind mit einer Kratzbürste aus Messingdraht sehr stark 

 gebürstet, löste sich auch nicht das geringste Kupfer- 

 plättchen ab. (Bidl. dela SOG. del'encour. — Chem. Centrhl. 

 1866. 32.) B. 



Eine ungewöhnliche Entstehungsart von Eisen- 

 oxydoxydul. 



Beim Reinigen eines zur Wasserheizung dienenden 

 Systems schmiedeeiserner Röhren, resp. beim Ab- 

 lassen des in diesen Röhren circulirenden Wassers wurde 

 eine nicht unbeträchtliche Menge ziemlich dicker, stein- 

 artiger schwarzer Krusten vorgefunden, die sich von den 

 inneren Wandungen jener Röhren abgelöst hatten. Eine 

 damit angestellte Analyse ergab als Resultat, dass diese 

 Krusten lediglich aus Eisenoxydoxydul bestanden; sie 

 wurden nämlich von einem vStahlmagnet kräftig angezogen 

 und zeigten sich hierauf sehr polarisch. Von Salzsäure 

 wurden sie in der Wärme mit Leichtigkeit ohne Wasser- 



